XXIII, 4. Schneider-Kunzl: Spinnfasern im Ultramikrosiiope. 401 



gemeine Zu- oder Abnahme des blauen oder gelbgrünen Scheines bemerkt 

 werden. Rückwärts sind die Punktreihen blaß und zusammenhängend. 

 Bei Anwendung des Polarisators und Analysators sehen wir bei gekreuzten 

 Symmetrieebenen, daß sich die Punkte und die von ihnen ausgehenden 

 Scheine verdunkeln. Es treten gleichzeitig auf verschiedenen Stellen ver- 

 schiedene Farben auf. Beim Drehen des Analysators gehen die Farben in 

 die komplementären über. Jede Farbe hält bei der Drehung während eines 

 ganzen Quadranten an. 



Der Glanzstoff zeigt zum Unterschiede von der Chardonxet sehen 

 Kunstseide vorne anstatt roter Punkte eine gestrichelte rote Linie, an der 

 man Begleiterscheinungen ähnlicher Art sehen kann. Ferner sind die bei 

 der Chardoxnet sehen Seide erwähnten Punktreihen hier nicht gerade, 

 sondern wellenförmig oder durch Wellenlinien ersetzt. 



Bei der Beobachtung ungefärbter Spinnfasern kommen wir zu 

 folgenden Schlußfolgerungen: 



1) Zur Beobaclitung eignen sich besonders zwei Lagen der Faser, 

 und zwar die Querlage und eine zu dieser etwa um 20^ geneigte. 

 Auf die erstere weist die Einrichtung des Apparates hin , bei der 

 zweiten unterscheiden wir, ob die Erscheinungen von der Faserlage 

 abhängen. 



2) Es sind getrennt die obere imd untere Hälfte der Faser zu 

 beobachten , und zwar Linien , Punkte und die von denselben aus- 

 gehenden Scheine. Insbesondere wichtig erscheinen die oberen Kon- 

 turen der Bilder. 



3) In der rückwärtigen Hälfte des Faserbildes, welche der dem 

 Lichte zugewendeten Seite der Faser entspricht , beobachten wir 

 blasse Linien und Punkte, die bei gekreuztem Analysator und Pola- 

 risator verschwinden. Daraus geht hervor, daß dieselben durch ein 

 Licht erzeugt werden, welches an der Oberfläche der Faser gebeugt 

 wird , ohne durch dieselbe zu gehen. Diese Bilder werden durch 

 M'eiter abgebeugte , daher weniger intensive Lichtstrahlen hervor- 

 gerufen. — Die in der vorderen Hälfte des Faserbildes ersclieinen- 

 den Linien und Punkte werden durch ein Licht erzeugt, welches 

 beim Eintritte in die Faser gebrochen , in Farben zerstreut und 

 polarisiert und nach dem Durchgange durch die Faser gebeugt wurde. 

 Die Lichtstrahlen sind weniger abgebeugt und deshalb heller. 



4) Zur Prüfung gefärbter Fasern eignet sich am besten die 

 Seide des Maulbeerspinners , da sie die einfachsten und regelmäßig- 

 sten Bilder liefert. Weniger eignen sich Baumwolle und Leinen, 

 noch weniger Wolle, Kunstseide und wilde Seide, da bei diesen die 

 zahlreichen, dicht gedrängten Punkte und Punktreihen schwer unter- 

 schieden werden können. 



